Einzelne Mineralien. 



-159- 



Lacroix untersucht (Min. de Fr. 3. 588) co = 1,7015, a = 1.5175. Die 

 Kristalle sind fast schwarz undurchsichtig-; a ist gut, co schlecht zu messen. 

 Zusammensetzung nach Arsandatjx: MgCO, = 94.08, Ca CO, = 7,2. 

 Desgl. von Hall (Tirol) schwarzes Stück, G. = 3,10, co = 1,707, s = 1,519. 

 Analyse verschiedener Stücke von Stromeyer (I) und Haushofer (II). Der 

 gemessene Kristall gleicht in seiner Zusammensetzung dem Kristall (I). 



I. II 



Mg CO, 89,70 — 



FeC0 3 . 8,05 20,88 



MnC0 3 2,45 — 



Desgl. von Djebel Hadifa (Tunesien): G. veränderlich durch Einschlüsse. 

 G. = 3,05, co = 1,716, £ = 1,5230, Fe CO, 6% und etwas MnC0 3 . 

 Desgl. von Gr ein er (Tirol). Eisenhuth bestimmte an Breunnerit, dessen 

 G. = 3,10, co = 1.7174, a = 1.5285; die Werte entsprechen nicht der 

 Zusammensetzung, die durch Eisenhuth gegeben, sie sind zu klein: 

 Ca CO, = 1,23, MgC0 3 = 65,78, Fe CO, = 16,33, MnC0 8 = 12,83. 

 Verf. maß G. = 3,12, co = 1,719, a = 1,527. Desgl. von Pfitsch (Tirol), 

 Analysen von Magnus (I) und Eisenhuth (II) und (III): 





I. 



II. 



III. 



MgCO, . . . 



. . 82.91 



78,13 



83,19 



FeC0 3 . . . 



. . . 15,58 



14,67 



17,28 



MnCO, . . . 



. . . 1,18 







CaCO, . • . 





2,05 



1,86 



G 





3,06 



3,10 



Die Kristalle des Verf.'s in Chloritschiefer eingebettet, haben einen Kern 

 mit Chloriteinschliissen und eine äußere Schale; an dieser annäherungs- 

 weise gemessen: G. == 3,10, co = 1,723, a = 1,53. 



Eisenspat von Cornwall. Hutchinson maß an einem Siderit von 

 Camborne co = 1,8722 -1,8734 ; £ = 1,6310-1,6342. Dieser Eisenspat 

 ist ziemlich rein: MnC0 3 = 1,82 %, CaCO, = 0,18 %, MgCO, = 0,26 %; 

 die Brechungsexponenten sind ziemlich nahe denen eines theoretisch reinen 

 Eisenspates. Desgl. von Wolfberg. Ortloff hat gemessen co = 1,934, 

 £ = 1,62185; co ist zu groß, £ scheint richtig zu sein; es ist zwar kleiner 

 als das von Hutchinson gemessene, aber der Eisenspat von Wolfberg ist 

 reicher an Mangan als der von Camborne. Desgl. von Saint- Pierre 

 d'Allevard. Wechselnde Resultate wegen wechselnder Zusammensetzung 

 und unvollkommener Spaltflächen. Analysen Arsandaux (I), Bradley (II), 

 Berthier (III): 





I. 



II. 



III. 



Fe CO, . . 



, . 72,00 



73,2 



73,62 



MnCO, . . 



. . 7,45 



2,2 



18,95 



MgCO, . . . 



. . 18,70 



23,3 



5,04 



CaCO.. . . . 





1,3 





G. 





3,633 





